228 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de ferrite et de perlite; 2° aciers formés de ferrite et de martensite; 3° aciers formés 

 de martensite et de fer y; 4° aciers formés de fer y ayant dissous le carbone et le 

 nickel. Pour une certaine teneur en nickel, on a de la martensite pure. 



)) En examinant les aciers des deuxième et troisième séries, j'ai bien 

 retrouvé le même classement, mais les teneurs de nickel correspondant à 

 chaque groupe varient avec celle en carbone; plus la somme C + Ni est 

 grande, plus la teneur en nickel à laquelle la microstructure change est 

 faible. Le Tableau suivant résume la classification que j'ai été conduit à 

 adopter d'après la microstructure et suivant la teneur en carbone : 



Caractéristiques micro- 

 Classe, graphiques. Aciers à 0, 120 C. Aciers à 0.. 350 C. \ciers à 0,900 C. 



1. Fer a + perlite (ou cémen- 



tile + perlite) de oàio^/oNi de o à 7 "/,, de o à S"/, 



2. Fer a -4- martensite de 10 à i5 "/„ Ni de 7ài2"/o de 5àio°/o 



3. Martensite + (er-f de i5 à 27 % Ni de i2 à 25 "/o de 10 à i5 "/„ 



k. Fer Y pour une teneur 



en Ni > 3o > aS >i5 



» Si l'on rapproche cette classification de celle qui a été faite par 

 M. Dumas ('), au point de vue mécanique, on voit que les résultats sont 

 identiques, à cela prés que j'ai été conduit à créer un premier groupe com- 

 prenant les produits semblables aux aciers ordinaires. La classification 

 des aciers au nickel est donc la suivante pour les aciers doux : 



» De o à 10 pour 100 de nickel. — Aciers semblables aux aciers ordinaires. 



» De 10 à i5 pour 100 de nickel. — ■ Aciers durs formés de martensite et de ferrite. 



» De i5 à 21 pour 100 de nickel. — Aciers très durs, formés surtout de martensite 

 et d'un peu de fer y. 



» De 2t à 27 pour 100 de nickel. — Aciers à dureté atténuée formés de martensite 

 et de fer Y en quantité assez importante. Ces quatre premiers groupes comprennent 

 les aciers à haute limite élastique. 



» Teneur en nickel supérieure à 27 pour 100. — Aciers à basse limite élastique. 



» Il est à remarquer que le passage des aciers irréversibles nux aciers 

 réversibles correspond nettement à l'apparition de la structure polyé- 

 drique; je dois même ajouter que le premier acier de chaque série présen- 

 tant cette structure est non magnétique à la température ordinaire. 



» J'étudie actuellement l'influence de la trempe, du recuit, de la cémen- 

 tation, de la décarburation et du refroidissement sur la microstructure de 

 ces aciers. Je me réserve d'étudier à ce même point de vue les aciers au 



(') L. Dumas, Annales des Mines, avril 1902. 



